710 
H. E. Boeke, 
Isotrimorphismus von Carnallit und Bromcarnallit. 
Von H. E. Boeke in Königsberg i. Pr. 
Im folgenden soll als ein Beispiel des bislang sehr selten 
beobachteten Falles der Isotrimorphie 1 die Mischkristallreihe von 
Carnallit und Bromcarnallit beschrieben werden. Die Mischkristalle 
dieser beiden »Salze MgCl, . KCl . 6H„0 und MgBr 2 . KBr . 6H 2 0, 
über deren Mischungsreihe im Gleichgewicht mit Lösungen ich 
anderorts berichtete 2 3 , treten nämlich in drei verschiedenen Modi- 
fikationen auf, die je eine isomorphe Beihe bilden. Von 0 — 12,2 Mol.- 
Proz. Bromcarnallit sind die Mischkristalle rhombisch-pseudo- 
hexagonal, von ca. 85 — 100 Mol.-Proz. Bromcarnallit — also 
am anderen Ende der Reihe — rhombiscli-pseudotetragonal, 
während in der Mitte, von 12,2 — 85 Mol.-Proz. Bromcarnallit, 
tetragonale Form herrscht. Auf der untenstehenden Linie ist 
das Verhalten graphisch dargestellt: 
rhombisch- 
pseudohexagonal 
1 ! 
tetragonal 
rhombisch- 
pseudotetragonal 
i i 
0 12.2 
85 
100 Mol.-Proz. 
100 Mol.-Proz. 
Carnallit. 
Bromcarnallit. 
I. Rh o m bisch - pseudotetragonale Mischkristalle, 
ca. 85 — 100 Mol.-Proz. Bromcarnallit. 
a) Reiner Bromcarnallit. Von de Schulten 3 zuerst gemessen. 
Er beobachtete an Formen (001) und (110) . (L10) : (1T0) = 88° 35' 
(Normalenwinkel), die optischen Achsen ungefähr senkrecht zu (110). 
Auch die von mir dargestellten Kristalle wiesen nur die oben 
genannten Formen auf, durch Lösungsgenossen (Harnstoff) waren 
keine weitere hervorzurufen. 
( 110 ) : ( 110 ) = 88° 50' + 15'. Reflexe wenig gut wegen der 
Zersetzung an der Luft , die einen Überzug von Kaliumbromid- 
kriställchen auf den Kristallflächen zur Folge hat. Kontakt- 
zwillinge nach (110) häufig. Spaltbarkeit fehlt; Bruch muschelig, 
oft splittrig. Härte wie beim Carnallit ca. 2. Doppelbrechung 
positiv, sehr stark, a = a, b = C=l. Mittellinie. Platten nach 
1 00) bezw. (010) ergaben in Öl mit ud = 1,4830 
s 2 H d = 90° 55' 
2Hf> = 97° 16'. 
1 Von Gossner (Zeitschr. f. Kristall. 1904. 39. 381) wurde Iso- 
trimorphie bei den Mischkristallen von S0 4 KH und S0 4 (NH 4 )H erwiesen. 
* Zeitschr. f. Kristall. 1908. 45. 358. 
3 Bull. Soc. Chim. Par. 1897. (3.) 17. 167. 
